DES SOLIDES AUX BASSES TEMPÉRATURES. 269 



l'état solide idéal, c'est-à-dire possède une élasticité 

 d'autant plus parfaite que la température est plus 

 basse. Toutes ces expériences prouvent que jusqu'à la 

 température de — 196°, il n'en est rien encore. 



Notons cependant que ce résultat n'était pas tout à 

 fait inattendu. On a déjà observé pour des fils de fer 

 doux et d'acier, à des températures considérablement 

 plus élevées, une sorte de minimum et de maximum 1 , 

 tandis qu'aux températures plus basses (de 1 50° à 0°), 

 la température décroissant, le décrément continuait à 

 diminuer. 



Voyons maintenant s'il est possible d'établir une 

 relation quelque peu exacte entre les dimensions et le 

 décrément des fils. Nous ne le pensons pas. Les résul- 

 tats obtenus sur des fils en apparence identiques sont 

 encore trop discordants dans quelques cas particuliers, 

 et nos recherches ne représentent pas un ensemble 

 d'expériences suffisamment nombreuses. 



Il est cependant possible d'en tirer quelques conclu- 

 sions. 



Remarquons d'abord qu'une variation dans les di- 

 mensions du fil a pour effet une variation de la période 

 d'oscillation et, comme nous avons fait toutes les 

 expériences avec le même moment d'inertie, on pour- 

 rait aussi bien rapporter les résultats à l'influence des 

 dimensions qu'à celle de la période. Si, dans ce qui 

 suit, nous parlerons plutôt de l'influence de la période 

 sur le décrément, c'est que nous avons en vue d'une 

 part la théorie de M. Voigt, d'après laquelle le produit 



1 Horton. Loc. cit. — Guye et Mintze. Loc. cit. 



